特 別 ボ イ ラ ー 溶 接 士 試 験
受験番号

特ボ溶
１／７

（ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識）問

１

ボイラーの構造について、誤っているものは次のう

問

ちどれか。

３

ボイラー各部の構造、強度について、誤っているものは次のうちどれか。

（１）立てボイラーは、ボイラー胴を直立させ、燃焼室（１）ボイラー胴の周継手の強さは、長手継手に求めらをその底部に置いたもので、構造上、水面が狭く、れる強さの１/２以上あればよい。

発生蒸気中に含まれる水分が多くなりやすい。

（２）炉筒は、ボイラー胴とは反対に外面に圧力を受け（２）横煙管ボイラーは、胴の水部に燃焼ガスの通路とるので、真円に作る。

なる多数の煙管を設けて伝熱面積の増加を図ったボ（３）炉筒は、鏡板によって拘束されているため、燃焼イラーで、外だき式の場合には燃焼室の設計が自由ガスによって加熱されると、圧縮応力が生じる。にできるので、燃料の選択範囲が広い。

（４）皿形鏡板は、環状殻部の半径が小さいほど環状殻（３）炉筒煙管ボイラーは、内だき式ボイラーで、戻り部に生じる応力は小さくなる。

燃焼方式を採用して燃焼効率を高めたり、煙管に伝（５）大径の平鏡板は、内圧によって曲げ応力が生じる熱効果の大きいスパイラル管を採用したものが多い。

ので、ステーによって補強する。

（４）水管ボイラーは、高圧になるほど蒸気と水との密度差が大きくなるので、ボイラー水の循環が良くなる。
（５）貫流ボイラーは、管系だけから構成され、蒸気ド問ラム及び水ドラムを要しないので、高圧ボイラーに４ボイラーの附属品及び附属設備について、誤っているものは次のうちどれか。

適している。

（１）エコノマイザは、排ガス熱を利用して、燃焼用空気を予熱する装置で、蒸気式、再生式等の種類がある。
（２）過熱器は、ボイラーで発生した飽和蒸気を更に加熱し、過熱蒸気にする装置である。
（３）給水内管は、長い鋼管に設けられた多数の小さな穴から、給水をボイラー胴又はドラム内の広い範囲に分布させるものである。
（４）スチームトラップは、蒸気管や蒸気使用設備中にたまったドレンを自動的に排出する装置である。
（５）減圧弁は、１次側の蒸気圧力及び蒸気流量にかか問

２炭素鋼のぜい性について、誤っているものは次のうわらず、２次側の蒸気圧力をほぼ一定にさせる装置

ちどれか。

である。

（１）赤熱ぜい性とは、８００℃以上の温度において、鋼材の炭素、りん成分が結晶粒界に凝縮あるいは析出するため、もろくなる性質をいう。
（２）青熱ぜい性とは、温度が２００〜３００℃付近で鋼材の引張強さ、硬さが常温の場合より増加し、伸び、絞りが減少し、もろくなる性質をいう。
（３）低温ぜい性とは、室温付近又はそれ以下の低温で鋼材の衝撃値が急激に低下し、もろくなる性質をいう。
（４）切欠きぜい性とは、切欠きのない場合は十分延性を示す鋼材も、鋭いアンダカットなどの切欠きがあると、もろくなる性質をいう。
（５）か性ぜい化とは、高い応力が生じているボイラーの鋼材に、濃縮されたアルカリ度の高いボイラー水が作用すると、もろくなる性質をいう。

問

５ボイラーの主要材料である鋼材の機械的性質について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）材料の強さは、一般に引張強さによって表される。
（２）降伏点とは、弾性限度を少し超え、わずかな力で変形が急激に大きくなる直前の応力をいう。
（３）伸びとは、引張試験片の破断までの伸び量を元の試験片の長さで除した値(％)をいう。
（４）高温強さとは、高温における材料の強さをいい、一般に温度が高くなると引張強さは減少する。
（５）０.２パーセント耐力とは、クリープ破断を生じるときの引張応力の値をいう。

特ボ溶
２／７
（ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識）問

６ボイラー胴の溶接方法について、誤っているものは次のうちどれか。

問

９ボイラーの溶接によるステーの取付けについて、誤っているものは次のうちどれか。

（１）胴板の溶接は、変更又は修繕のときの溶接その他下向溶接が困難な溶接を除き、下向溶接とする。
（２）突合せ溶接における胴の周継手面の食い違い量は、（１）管ステーは、溶接を行う前に軽くころ広げを行う。
（２）管ステーの厚さは、４mm以上とする。
（３）管ステーの火炎に触れる端は、板の外側へ１０mm板の厚さが５２mmのときは板厚の１/８以下とする。
（３）厚さの異なる板の突合せ溶接の場合、胴の長手継を超えて出さないようにする。
（４）ガセットステーの鏡板との取付部の下端と炉筒と手にあっては、原則として薄い板の中心を厚い板の中心に一致させる。の間には、ブリージングスペースを設ける。
（５）ガセットステーの鏡板との取付けは、Ｋ形溶接、（４）板の厚さが１８mmで、構造上突合せ両側溶接を行レ形溶接又は両側すみ肉溶接とする。

うことができない継手は、突合せ片側溶接とすることができる。
（５）突合せ片側溶接継手であって裏当てが残っていな
いものは、裏当てが残っているものに比べ溶接継手
問１０の効率が高い。

ボイラーの溶接部の溶接後熱処理の方法について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）胴の周継手は、炉内加熱の方法によらなければな
問７らない。

ボイラー胴の重ね溶接について、誤っているものは（２）管寄せ及び管の周継手は、局部加熱の方法による次のうちどれか。

ことができる。

（１）管台、強め材を胴に取り付ける場合は、重ね溶接（３）胴板の一部を切り取り、管台やフランジの取付部とすることができる。

を突合せ溶接した部分は、炉内加熱の方法によらな（２）板の厚さが２５mmの胴にドームを取り付ける場合ければならない。

は、重ね溶接とすることができる。
（３）板の厚さが１６mmの胴の長手継手は、重ね溶接と（４）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の溶接部の最低保持温度は、５９５℃とする。

することができる。
（４）板の厚さが異なる両側全厚すみ肉重ね溶接は、重（５）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の最低保持温度

ね部の幅を薄い板の厚さの４倍以上（最小２５mm）での最小保持時間は、溶接部の厚さが２５mmのときとする。

は１時間とする。

（５）重ね部には、原則として外気に通ずる空気抜き穴を設ける。

（溶接施行方法の概要に関する知識）問

８ボイラーの切り継ぎ溶接法による溶接修繕について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）溶接は、原則として突合せ両側溶接とするが、できない場合には裏波溶接又は裏当てを使用した溶接

問１１

裏波溶接法について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）裏波溶接法は、裏側から溶接することができない場合に用いる溶接法である。
（２）裏波溶接法には、裏当て金を用いる方法やインサとする。
（２）各層のビードは、継ぐ箇所を集中しないようにすートリングを用いる方法がある。
（３）裏波溶接法には、低水素系溶接棒などを使用してる。
（３）切り取り部の形状は、できるだけ円形、又は、短溶接し、裏波を出す方法がある。

くい方を長手方向に配した矩形もしくは長円形とする。
（４）成形を必要とする継ぎ板は、開先加工を行った後に成形加工を行う。
（５）溶接の順序は、収縮量の小さな継手線から始め、収縮量の大きな継手線を最後に行う。

（４）裏波溶接法には、第１層をティグ溶接法によって裏波を出し、２層目から被覆アーク溶接棒を使用して盛り上げる方法がある。
（５）裏波溶接では、特に開先の精度を高くする必要がある。

特ボ溶
３／７
問１２

直流の溶接アークの性質について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）アークの長さとアーク電圧はほぼ比例する。

問１５

次の図は、左に溶接部の実形を、右にはそれに対応する記号表示を示しているが、実形と記号表示との組合せとして正しいものはどれか。

（２）アークの長さが一定の場合、１００アンペア以上のときは電流が増加すると電圧もわずかながら増加

実記号表示形（１）する。
（３）アークの長さが一定の場合、数アンペアの小電流のときは電流が増加すると電圧は減少する。
（４）直流棒プラスは溶込みが大きく、直流棒マイナスは溶込みが小さい。

（２）（５）アークは、低電圧高電流の特性をもっている。

45゜
１２ ２45゜2（３）問１３

アーク溶接に関する溶接用語とその説明の組合せと97

して、誤っているものは次のうちどれか。
（１）拡散性水素 …………… 溶接金属部の結晶格子内を自由に移動できる原子状の水素

9（４）

45゜

（２）クリーニング作用 …… イナートガスアーク溶接
で、アークの作用によって母材の表面が清浄化される現象（３）ピンチ効果 …………… 大電流の流れているプラズマ柱が、その電流と電流自身がつくる磁界との作用によって収縮する現象

６45゜

6（５）

（４）ルート割れ …………… 溶接部の止端から発生する高温割れの一種

60゜

60゜
916 ３90゜

63（５）キーホール …………… 溶融池の先端で熱源が母材裏側へ貫通して形成される円孔90゜

問１６炭素鋼の溶接における予熱及び後熱の主な効果として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）溶接部の溶込不良及び融合不良を防止する。
問１４

溶着法について、誤っているものは次のうちどれか。

（１）単層法は、薄板の溶接やすみ肉の小さい脚長の場（２）溶接金属及び熱影響部の硬化を防止する。
（３）溶接金属及び熱影響部の切欠きじん性を向上させる。

合に用いられ、自動溶接による場合は板厚１６〜２０（４）溶接による変形を防止する。

㎜まで単層で盛ることができる。

（５）溶接部の残留応力を低減させる。

（２）多層法は、２層以上の層数で溶接する方法で、層を多くするほど溶接金属の機械的性質が良くなる。
（３）対称法は、溶接線長手中央部から両端に対称的に溶接を行う方法で、ひずみや応力がある点に対し対称的にまとめられる構造物の溶接に用いられる。
（４）前進法は、ビードの進む方向に溶接を続ける方法で、終端に近い方ではひずみ又は残留応力が小さくなる。

問１７

溶接用ジグの使用目的として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）工数を節減し、作業の能率化を図る。
（２）寸法精度を向上させる。
（３）溶接部の低温割れを防止する。

（５）飛石法は、溶接線をとびとびに一定区間に区切っ（４）溶接の均一性を保持する。て溶接する方法で、溶接による変形が小さくなる。

（５）溶接のひずみを防止する。

特ボ溶
４／７
（溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識）
問１８

サブマージアーク溶接法の施工要領について、誤っているものは次のうちどれか。

問２１

アーク溶接におけるスラグ巻込みの発生原因として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）溶接棒は、溶接用ワイヤといわれる薄い銅メッキ（１）溶接電流が高すぎたときを施した低炭素鋼線をコイル状にリールに巻いて使（２）運棒速度が遅すぎたとき用する。

（３）多層溶接であったとき（２）開先精度は、一般に開先角度が±５度以内、ルート間隔が０.８mm未満、ルート面が±１mm以内とする。

（４）下層の溶接ビードが凸形状であったとき（５）下の層にできたスラグの清掃が不十分であったとき（３）溶け落ちを防止するため、本溶接を行う前に、イルミナイト系又は低水素系の溶接棒を用いて、手溶接でビードを置く。
（４）溶接電流が高すぎると溶込みや余盛りが過大なビードになる。
（５）溶接電圧が高すぎると梨形ビードになり、ビード断面中央の冷却凝固が遅れて、収縮割れが発生する。

問２２

軟鋼用被覆アーク溶接棒の心線について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）心線は、被覆剤とともにアーク熱で溶融し、接合しようとする継手を溶着する役割をもっている。
（２）心線の化学成分やその均一性は、溶接部の性質及問１９

ガスシールドアーク溶接法について、誤っているものは次のうちどれか。

び継手の性能に影響する。
（３）心線に含まれる炭素量は０.１％程度で、一般炭（１）ガスシールドアーク溶接法には、タングステン電素鋼材より少なく、急冷されたとき溶接部の硬化割極を用いるティグ溶接法、金属ワイヤを電極として用いるミグ溶接法などがある。

れを防止する。
（４）心線に含まれるけい素は、脱酸剤として添加され、（２）ティグ溶接法では、高周波電圧を溶接回路に付加

その量を増すと伸び、衝撃値は増すが、硬さ、強度し、電極と母材との空間を電離させてアークの発生を行う。

を減じる性質がある。
（５）心線に含まれるマンガンは、適量であれば溶接金（３）ティグ溶接法では、アルミニウムなど清浄作用を属の結晶粒の粗大化を防ぎ、硬さ、強度及びじん性必要とする金属の溶接には直流棒マイナスを用いる。

を増す性質がある。

（４）ミグ溶接法では、一般に直流棒プラスを用い、手溶接の場合の約６倍の電流密度で溶接する。
（５）マグ溶接法は、ミグ溶接法におけるシールドガスのアルゴンガスを、アルゴンガスと炭酸ガスの混合ガス又は炭酸ガスに置きかえたものである。

問２３

軟鋼用被覆アーク溶接棒について、正しいものは次のうちどれか。
（１）ライムチタニア系は、イルミナイト系に比べ溶接割れ感受性が高く、溶込みが深い。
問２０

仮付け溶接について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）仮付けは、一般に３００㎜程度の間隔で約２０〜５０㎜の長さに行う。
（２）仮付けは、ビードが小さく、冷却速度が速いので予熱管理を行わなくてよい。
（３）仮付けは、部材の端部や角などの応力集中が起こる箇所は避けて行う。
（４）仮付けは、できるかぎり対称的に行う。
（５）仮付けは、できるかぎり本溶接前又は本溶接後に削り取る。

（２）高セルロース系は、発生ガス量が少なく、高炭素鋼や低合金鋼に使用される。
（３）高酸化チタン系は、溶込みが深くスラグのはく離性、ビード外観が良好で、炭素含有量が多めの鋼板や厚板の溶接に適している。
（４）低水素系は、溶込みが浅く、スラグのはく離性が良好で、炭素含有量の少ない薄鋼板用の溶接に適している。
（５）鉄粉酸化鉄系は、スラグのはく離性が良く、アンダカットが少なく、ビード外観が良好で、主として下向及び水平すみ肉溶接の１パス溶接に用いられる。

特ボ溶
５／７
問２４

軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤の作用について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）溶接金属にクロム、ニッケル、モリブデンなどの合金元素を添加して、所要の機械的性質等を与える（溶接部の検査方法の概要に関する知識）
問２７っているものは次のうちどれか。
（１）化学分析試験は、ステンレス鋼の溶接棒で炭素鋼ことができる。

表面を肉盛りする場合の肉盛部など溶接部の化学成（２）心線より遅れぎみに溶けてガス化し、中性又は還元性の雰囲気をつくり溶滴及び溶融池を保護する。

分を調べる方法である。
（２）衝撃試験は、溶接部のじん性又はぜい性を調べる（３）精錬作用により、酸素や窒素の多い良質な溶接金属を生成する。

方法である。
（３）破面試験は、溶接部の疲労特性及び疲れ限度を調（４）溶接金属及びスラグの流動性を調整し、不純物を除きやすくしたり、ビード外観、形状を良くする。

べる方法である。
（４）溶接割れ試験は、溶接部の割れ感受性を調べる方（５）スラグの生成により、溶接金属の急冷や溶融池の大気との接触を防ぐ。

溶接部に対して行われる破壊試験方法について、誤法である。
（５）金属組織のマクロ試験は、溶接部の断面又は表面を研磨し、腐食液で処理して、肉眼で溶込み状況、

問２５

炭素鋼の溶接部の性質について、誤っているものは熱影響部及び欠陥等の状態を調べる方法である。

次のうちどれか。
（１）溶接金属は、一種の鋳造組織で、断面は線状組織になっており、熱影響を受けない母材に比べ硬さが低い。
（２）溶接金属は、結晶が細かく不純物も少ないため、熱影響を受けない母材に比べ、一般に機械的性質が良く強度が大きい。
（３）溶融部に近接する熱影響部は、過熱組織で結晶が粗くなって硬さが高い。
（４）熱影響部は、熱影響を受けない母材に近づくほど焼ならし効果によって組織が微細化される。
（５）溶接部は、一般に熱影響を受けない母材に比べ腐食されやすい傾向がある。
問２６

溶接によるひずみと残留応力の防止及び除去法について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）固定法は、加工物を締付具で定盤等に固定したり、問２８溶接部に対して行われる非破壊試験方法について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）非破壊試験は、溶接部の強度を知ることはできなタック溶接したりして、ひずみの発生を抑圧する方いが、溶接部の表面又は内部に存在する欠陥を検出法である。

することができる。

（２）導熱法は、溶接部の裏側に銅板等の熱伝導の良い（２）放射線透過試験は、Ｘ線、γ線が主として用いら板を当てたり、水をかけて冷却したりして、ひずみれ、一般に、γ線はＸ線より波長が短く透過力が大を減少させる方法である。

きいが、識別度は悪い。

（３）溶接施工による方法には、一回の溶接での入熱量（３）超音波探傷試験は、溶接部の表面及び内部に存在を少なくし、多層盛りとして、ひずみや応力の残留する欠陥、特に割れの形や大きさなど放射線透過試を少なくする方法がある。

験では探知不可能なものを検出することができる。

（４）熱交換器の管板に管を取り付ける溶接部は、溶接（４）浸透探傷試験は、溶接部表面に開口したきずの検割れが生じやすいので、逆ひずみ法により応力の残出方法で、溶接初層、最終層等の表面きずの発見に留を少なくする。

有効である。

（５）ひずみ取りの方法としては、ひずみ取りローラに（５）磁粉探傷試験は、炭素鋼を磁化した後、磁粉を散かける方法のほか、ピーニング、線状加熱、おきゅ布して磁粉の付着状況により、表面又は表面直下数う等の方法がある。

mmの欠陥を探知することができる。

特ボ溶
６／７
問２９

ボイラーの溶接部に対する試験板の引張試験について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）試験片は、溶接部の余盛りを母材の面まで仕上げる。

問３２

交流アーク溶接機と比較した直流アーク溶接機の特徴として、誤っているものは次のうちどれか。
（１）アークの維持が容易である。
（２）特殊金属の溶接に利用できる。

（２）引張試験は、試験片の引張強さが母材の常温における引張強さの最小値以上である場合に合格とされる。
（３）試験片の厚さが厚いために切り分けたものによっ（３）負荷分布が良好である。
（４）磁気吹きを起こしにくい。
（５）機構が複雑で故障を起こしやすい。て引張試験を行う場合には、切り分けた試験片の９５％以上が引張試験に合格しなければならない。
（４）試験片が母材の部分で切れた場合には、その引張強さが母材の常温における引張強さの最小値の９５％以上で、溶接部に欠陥がないときは合格とされる。
（５）引張試験において、不合格となった場合であって、試験成績が規定の９０％以上のときは再試験を行うことができる。

（溶接作業の安全に関する知識）
問３３

アーク溶接作業における災害防止について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）アーク溶接作業では、発汗に伴って皮膚の抵抗が（溶接機器の取扱方法に関する知識）小さくなり電撃を受けやすくなるので、乾いた作業

問３０

衣と手袋を着用する。

アーク溶接機器に関する次の用語とその説明の組合せとして、誤っているものはどれか。
（１）アークの負特性 ……… アークの電流が大きくなるに従って、アークの電圧が小さくなるかほとんど一定の値を示す特性をいう。
（２）交流アーク溶接機 ……… 電源の外部特性として上昇特性を有することが必要であり、漏えいリアクタンスの小さい変圧器が使われている。

（２）溶接機外箱及び溶接する品物は、確実に接地する。
（３）溶接棒ホルダは、ＪＩＳ規格に適合するもの又はこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用する。
（４）直流アーク溶接機の無負荷電圧は、交流アーク溶接機より高く、電撃の危険性が増すので、できるだけ低くする。
（５）ボイラー胴の内部など狭い場所で交流アーク溶接機による手溶接作業を行うときは、自動電撃防止装（３）定電圧特性 … 出力側での電圧と電流の関係で、電流の変化に対して電圧がほとんど変化しない特性をいう。

置を使用する。

（４）静 的 持 性 … 電源出力端子における電流と電圧の関係を示す静的な外部特性をいう。
（５）力率 ………… 交 流 回 路 に お い て 電 圧実 効 値 と電流実効値との積に対する出力の割合(％)をいう。

問３４

防じんマスクの選択、使用に係る留意点について、誤っているものは次のうちどれか。
（１）防じんマスクは、検定合格標章により型式検定合格品であることを確認する。
問３１２

断面積０.１mm 、長さ１kmの銅線の抵抗が２００Ωであるとき、この銅線の比抵抗〔Ω・ｍ〕は、次のうちどれか。

（２）防じんマスクは、酸素濃度が１８％以上の場所で使用する。
（３）防じんマスクの面体の接顔部に接顔メリヤス、タ（１）１.０×１０−４オル等を当てて、顔面への密着性をよくする。

（２）１.０×１０−６（４）使用前に防じんマスクを着用して、防じんマスク（３）１.０×１０−８の内部への空気の漏れ込みがないことを確認する。

（４）２.０×１０−６（５）防じんマスクの使用中に息苦しさを感じた場合に（５）２.０×１０−８は、ろ過材を交換する。

特ボ溶
７／７
問３５

アーク溶接作業における健康障害について、誤って問３８いるものは次のうちどれか。

板厚が１９㎜のボイラーの胴の長手継手を溶接した
場合、試験板について行う機械試験の種類として、（１）溶接の際に発生するヒュームは、長年吸い込むとじん肺になるおそれがある。

法令上、正しいものは次のうちどれか。
（１）自由曲げ試験、側曲げ試験 及び 裏曲げ試験（２）低水素系溶接棒から生じるヒュームは、頭痛、のどの痛み、悪寒などの中毒症状を起こすおそれがある。
（３）溶接の際に発生する紫外線は、急性の白内障を起こすおそれがある。

（２）引張試験、側曲げ試験 及び 裏曲げ試験（３）引張試験、側曲げ試験 及び 自由曲げ試験（４）硬さ試験、側曲げ試験 及び 裏曲げ試験（５）引張試験、表曲げ試験 及び 裏曲げ試験（４）亜鉛メッキ鋼板や黄銅を溶接する際に発生するヒュームは、金属熱と呼ばれる中毒を起こすおそれがある。
（５）母材等に塩素化合物が存在する場合は、溶接作業

問３９

鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対中に塩素、塩化水素、ホスゲン等が発生し、中毒症する放射線検査について、法令上、誤っているものは状を起こすおそれがある。

次のうちどれか。
（１）厚さが２５mm未満の鋼板で作られた胴、鏡板の溶接継手は、放射線検査を溶接部全線の２分の１の長さとすることができる。

（ 関 係 法 令 ）問３６（２）長手継手の放射線検査に合格した胴の周継手であボイラーの伝熱面積の算定方法として、法令上、誤って、長手継手を溶接したボイラー溶接士が長手継っているものは次のうちどれか。

手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったもの（１）水管ボイラーのドラム面積は、伝熱面積に算入しない。

は、放射線検査を省略することができる。
（３）放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査を（２）単管式貫流ボイラーの過熱管の面積は、伝熱面積に算入しない。

行うのに支障がないものとしなければならない。
（４）裏当てを使用した突合せ片側溶接は、裏当てが放（３）立てボイラー(横管式)の横管の伝熱面積は、横管射線検査の障害にならない限り、裏当てを残したまの外径側で算定する。

ま放射線検査を行うことができる。

（４）煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側（５）放射線検査は、原則として、母材の種類に応じ日で算定する。

本工業規格によって行い、その結果は、第１種から（５）水管ボイラーで耐火れんがに覆われた水管の面積

第４種までのきずが透過写真によるきずの像の分類は、伝熱面積に算入しない。

問３７

次の文中の方法による１類又は２類でなければならない。

内に入れるＡ及びＢの語句の組合せとして、法令上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。

ボイラー（小型ボイラーを除く。）の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更「特定Ａ

ボイラー以外のボイラーを製造した者

は、所轄都道府県労働局長が行う構造検査を受けなければならない。
Ｂ検査を受けた後でなければ、構造検査を受けることができない。」
Ａ届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
（１）節

なお、溶接によるボイラーは、媒

Ｂ
溶接（２）放射形使用

（３）廃熱

溶接

（４）熱媒使用（５）放射形溶接（１）熱問４０炭器（２）空気予熱器（３）過熱器（４）燃 焼 装 置（５）据 付 基 礎（終り）